SIXIEME SECTION. S35 



choqué par un autre ou par un boulet animé d'une assez grande vitesse, 

 le choc détermine d'abord Taplatisscment des surfaces extérieures dont 

 la courbure dépend du rapport des masses et du calibre. Cette em- 

 preinte forme la base d'un noyau conique dont le sommet est à l'in- 

 térieur , et qui détermine autour de lui la formation de surfaces en- 

 veloppes de forme aussi conique , mais dont le sommet est extérieur. 

 Quand la vitesse est suffisante , le noyau n'oËfre guère qu'une surface 

 de rupture légèrement conique , dont les deux bases extérieure et 

 intérieure ne diffèrent pas beaucoup l'ime de l'autre ; mais si la vitesse 

 est moindre , la base extérieure du noyau est beaucoup plus petite 

 que la base intérieure , il est étranglé vers le milieu de sa longueur. 

 Sa surface est fibreuse vers l'extérieur et grenue à l'intérieur , ce qui 

 montre qu'après un léger déplacement du noyau conique , il s'est formé 

 intérieurement une surface de rupture par arrachement. Dans ce cas , 

 si l'obus n'est pas brisé , le noyau chassé en dedans ayant sa base in- 

 térieure plus grande que l'extérieure , on ne peut le retirer. Enfin, si la 

 vitesse est encore moindre , l'obus n'offre à l'extérieur qu'une dépres- 

 sion de sa surface avec ou sans ouverture apparente. Cependant eu le 

 secouant , on reconnaît la présence d'un noyau de rupture de forme 

 conique , dont le sommet se trouve vers le centre de la face de dé- 

 pression et dont la base circulaire plus étendue que cette face s'appuie- 

 à la surface intérieure de l'obus. 



Enfin toutes les fois que l'obus est brisé et qu'il ne présente pas 

 de défauts notables , le plan méridien qui passe par le point choqué 

 et par l'œil étant celui de moindre résistance , la rupture a toujours 

 lieu dans ce plan. 



14. CJioc des projectiles contre le fer forgé. Les projectiles qui 

 choquent des masses de fer forgé se brisent d'une manière semblable 

 à celle que nous venons de décrire pour le cas où la masse choquée 

 était en fonte. 



45. Effets produits par la masse choquée. Les expériences ont été 

 faites sur des plaques de fer corroyé de O^jOSG , O^iO^S et 0",077 

 d'épaisseur de 0'",40 à 0'",45 de largeur et de 1=",30 à 1",K0 de 

 longueur, appliquées contre un bloc de chêne de 0",20 d'équarrissage. 



Aux faibles vitesses la plaque n'est pas brisée , il s'y forme une 

 empreinte à peu près hémisphérique , et par la réaction du bois le 

 projectile est souvent rejeté à une assez grande distance. Mais à 

 mesure que la vitesse augmente les impressions deviennent plus profon- 

 dtîs , et la plaque est traversée. Ainsi une plaque de 0",036 l'a été par 

 un boulet de 12 à la vitesse de 180" environ, une autre de0"',048 l'a 



